\ue50a　地址:西安市沣京工业园沣三路一号福天宝工业园　\ue50b　常见金属表面处理工艺有哪些呢?那种方法比较合适我们使用呢?下面随着　西安博莱特表面精饰有限公司小编来看看　十种常见金属表面处理工艺:　品外观设计多种多样,纹理是影响产品外观精致因素之一,不同的纹理能带来不同的风格与感受,下面我们来简单讲解一下几种表面纹理实现工艺。　1、压花　金属压花是通过机械设备在金属板上进行压纹加工,使板面出现凹凸图纹。压花金属板材轧制时是用带有图案的工作辊轧制的,其工作辊通常用侵蚀液体加工的,板上的凹凸深度因图案而不同,小可以达到0.02-0.03mm。通过工作辊不断旋转轧制后,图案周期性重复,所制压花板长度方向基本上不受限制。目前金属压花板适用于装饰电梯轿厢、地铁车厢、各类舱体、建筑装饰装潢、金属幕墙等行业。其具备耐看、耐用、耐磨、视觉美观、易清洁、免维护、抗击、抗压、抗刮痕及不留手指印等优点。　2.金属拉丝　金属拉丝是反复用砂纸将铝板刮出线条的制造过程。金属拉丝工艺　,可以清晰显现每一根细微丝痕,从而使金属哑光中泛出细密的发丝光泽,产品兼备时尚和科技感。拉丝可根据装饰需要,制成直纹、乱纹、螺纹、波纹和旋纹等几种。　直纹:　拉丝是指在铝板表面用机械磨擦的方法加工出直线纹路。　乱纹:拉丝是在高速运转的铜丝刷下,使铝板前后左右移动磨擦所获得的一种无规则、无明显纹路的亚光丝纹。　螺纹:　是用一台在轴上装有圆形毛毡的小电机,将其固定在桌面上,与桌子边沿成60度左右的角度,另外做一个装有固定铝板压茶的拖板,在拖板上贴一条边沿齐直的聚酯薄膜用来限制螺纹竞度。　波纹:　一般在刷光机或擦纹机上制取。利用上组磨辊的轴向运动,在铝或铝合金板表面磨刷,得出波浪式纹路。　旋纹:是采用圆柱状毛毡或研石尼龙轮装在钻床上,用煤油调和抛光油膏,对铝或铝合金板表面进行旋转抛磨所获取的一种丝纹。它多用于圆形标牌和小型装饰性表盘的装饰性加工。　十种常见金属表面处理工艺　3.IML工艺:　首先在概念上有必要说明:　IMD包含IML,IMF,IMR　IML:IN　MOLDING　LABEL(无拉伸,曲面小,用于2D产品)　IMF:IN　MOLDING　FILM(适合高拉伸产品,3D产品)　IMR:IN　MOLDING　ROLLER(产品表面薄膜去掉,只留下油墨在产品表面)　IML产品表面是一层硬化的透明薄膜,中间是印刷图案层,背面
锻件在生产过程中形成的氧化皮需要去除,以提高锻件表面质量,改善锻件的后续切削加工条件;为了检査锻件表面质量也需要进行表面清理。另外,冷精压和精密模锻也需要表面质量良好的坯料。模锻前清理热坯料氧化皮的方法有:用钢丝刷、刮板、刮轮等工具淸除,或用高压水清理。在锤上模锻采用制坯工步,也可去除一部分热坯料的氧化皮。<br>对于模锻后或热处理后锻件上的氧化皮,生产中广泛采用的淸理方法有以下几种:<br>1、滚筒淸理<br>滚筒清理是将锻件(或混加一定比例的磨料和填加剂)装在旋转的滚筒中,靠相互的撞击和研磨,淸除锻件表面的氧化皮及毛刺。这种清理方法设备简单,使用方便,但噪声大,适用于能承受一定撞击而不易变形的中小型锻件。滚筒清理分为无磨料和有磨料清理两种,前者不加入磨料,但可加入直径为10〜30mm 的钢球或三角铁等,主要靠互相碰撞淸除氧化皮;后者要加入石英石、废砂轮碎块等磨料和苏打、肥皂水等填加剂,主要靠研磨进行清理。<br>2、喷砂(丸)清理<br>喷砂或喷丸都以压缩空气为动力,将石英砂或钢丸,通过喷嘴喷射到锻件上,以打掉氧化皮。这种方法对各种结构形状和重量的锻件都适用。<br>3、抛丸淸理<br>抛丸淸理是靠髙速转动叶轮的离心力,将钢丸抛射到锻件上以除去氧化皮。抛丸清理生产率髙,比喷砂淸理髙1〜3倍,清理质量也较好,但噪声大。另外,在锻件表面会打出印痕。喷丸和抛丸淸理,在击落氧化皮的同时,使锻件表面层产生加工硬化,但表面裂纹等缺陷吋能被掩盖,闵此,对于一些重要锻件应采用磁性探伤或荧光检验等方沾来检验锻件的表面缺陷。<br>4、酸洗清理